Лабораторная технологическая инструкция механоактивационной обработки среднетемпературных материалов (теллуридов свинца и германия)
Механоактивационная обработка среднетемпературные материалы
Сплавы, предназначенные для механоактивационной обработки, были предварительно синтезированы в установках плавки под давлением инертного газа, размолоты в вихревых мельницах и фракция -0,315 прессовалась в брикеты диаметром 60мм. Брикеты отжигались в установках отжига в атмосфере аргона при 550°С в течение 50 час. После контроля параметров материалов брикеты размалывались и отправлялись на участок маханоактивационной обработки. На всех операциях приготовления порошка применять оборудование, приспособления и инструменты только для данного Р-типа и N-типа материала или после тщательной очистки их бязью, смоченной ацетоном, от остатков материала другого типа. Все операции производить в перчаточной аргоновой камере. Поместить в камеру ударно-вихревую мельницу, ступку, пест, сита, и лист кальки размером 200x200 мм для сбора порошка.
Термоэлектричество
Криворучко М.М.
Заместитель руководителя проектного офиса
Ковалев С.Н.
Генеральный директор
44.41.31
Установки прямого преобразования тепловой энергии в электрическую
02.02.IQ
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Владимир
Новиньков
Викторович
Разработка
Олег
Дьяконов
Николаевич
Разработка
Николай
Судак
Максимович
Разработка
Резо
Квициния
Чичикович
Разработка
Сергей
Криворучко
Прокофьевич
Разработка
Мераб
Залдастанишвили
Иванович
Разработка
ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСАТОМ"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
1077799032926
Организация
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Государственные корпорации
АО «НИИТФА»
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»
5087746235825
Организация
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Публичные акционерные общества